166 



Bemerkungen zu Tabelle VII. 

 Die Eeflexe der Flächen cr{hkl) sind wegen der zahlreichen Lamel- 

 len «, welche sie durchsetzen, meist sehr lichtschwache, lang fortlaufende 

 Streifen, die Neigungen sind daher nur annähernd zu ermitteln, der Zonen- 

 verband {hkl} : cf{hkl) : {101} meist nur schlecht zn controliren (abgesehen 

 davon, dass {101} meist zerstört war). Wo der Zonenverband erfüllt be- 

 funden wurde, ist dies durch * bezeichnet, sonst die Abweichung als dz 

 angegeben. Winkelverhältnisse, wie sie eine einfache Schiebung mit z 1 = ' 

 {101} , z 2 = {100} verlangen würde , sind an keinem Krystall beobachtet 

 worden. Aus den Messungen an Krystall 4 berechnet sich unter der An- 

 nahme, dass eine einfache Schiebung vorliegt : J101 : TOI = 47° 4±-', wäh- 

 rend dieser Winkel 41° 39i' betragen müsste , falls die Zwillingsstellung 

 erreicht wäre; am Krystall 6A ist beobachtet ^{201} : (20T) = 14° 16', 

 die Zwillingsstellung wie vorher erfordert ö {201} : {201} =- 16° 22'. Eine 

 Schiebung beträchtlich über die Zwillingslage hinaus wurde nur an Kry- 

 stall d. 9 (Messung 3) beobachtet, indessen ist der Zonenverband zur Gleit- 

 fläche nur schlecht gewahrt. Auch auf-j-P(lll) zeigten sich an manchen 

 stärker deformirten Krystallen Nebenreflexe bis zu 3° vom ursprünglichen 

 Hauptreflex entfernt, in verschiedenen Zonen liegend. Die Flächen ö {h o 1} 

 liegen meist noch recht genau in der Orthozone, da die Deformation c. sie 

 auch nicht daraus entfernt : dagegen beeinflusst die Deformation a hier 

 besonders stark die Neigung ö {h o 1} : {h o 1} . 



Da in den natürlichen Zwillingen nach ooPöö (100) die Fläche 

 {001} sehr nahezu mit (TOI) und ebenso die Gleitrichtungen für 

 die Deformationen ß und S. und zwar gleichsinnig, zusammen- 

 fallen, so kann man an denselben die Deformationen ß und d 

 gleichzeitig vornehmen \ indem man sie entweder mit dem- 

 jenigen Ende, an welchem (^01) und (001) ausgebildet sind, 

 oder mit dem entgegengesetzten gegen Holz oder Kork presst, 

 und gleichzeitig etwas um die Axe b dreht, und zwar im 

 Sinne des gebogenen Pfeiles der Fig. 22, bez. der Fig. 23 

 (Durchschnitt // ooPdb (010)). Im ersteren Falle gelingt be- 

 sonders die Deformation ß gut . während die nach ö defor- 

 mirten Theile, weil in der Nähe der Druckstelle gelegen, 

 mehr oder weniger zertrümmert werden: im zweiten Falle 

 müsste es umgekehrt sein, S besser als ß gerathen. Da in- 

 dessen an den Zwilingen nach 00P0& (100) meist nur das Ende, 

 an welchem OP und OP , und — P und — P herrschen , gut 

 ausgebildet ist, gelang es nicht, gute Präparate für die De- 



1 Deshalb stören offenbar die bei der Deformation J bez. 6 in den 

 einfachen Krystallen entstehenden Lamellen « jene Umlagerangen nicht so 

 erheblich als man erwarten sollte. 



